Einzelne Mineralien. 



385 



von Schwefelkohlenstoff als Lösungsmittel (Sdp. 46° bei 757,4 mm) als Mittel 

 aus 14 Bestimmungen der Werth 292,9, welche Zahlen zu der Formel S 9 

 führen. In Flüssigkeiten, deren Siedepunkt höher liegt als der Schmelz- 

 punkt des Schwefels, wie Xylol, Phenetol, Phenol, Naphthalin wurde das 

 Moleculargewicht S 8 ermittelt, für in Schwefelchlorür (Sdp. 136,6 bei 

 745,7 mm) gelösten Schwefel dagegen die Formel S 2 . R. Brauns. 



E. T. Allen: Native iron in the coal measures of Mis- 

 souri. (Amer. Journ. of Sc. (4.) 4. p. 99—104. 1897.) 



1. Natürliches Eisen vonCameron, Clinton Co., Mo. Beim 

 Vertiefen eines Brunnens kam man beim Bohren durch Sandstein auf eine 

 etwa 5—6 Zoll dicke Masse von Eisen. Der Sandstein hatte sehr hell- 

 braune Farbe und massig feines Korn. Sein Cement war kalkig. Eine 

 Analyse ergab in HCl Unlösliches 64,14 (darunter 63,52 Si0 2 ), CaC0 3 30,90, 

 MgC0 3 0,89, A1 2 3 2,65, Fe 2 3 1,27; Summe 99,85. Aus dem zerkrümelten 

 Sandstein Hess sich Eisen durch den Magneten ausziehen. Die Eisentheil- 

 chen waren flach und unregelmässig gestaltet, oft rauh an den Rändern. 

 Das Eisen konnte kalt ausgehämmert werden, wenn auch unter Rissbildung 

 am Rande. Härte etwas über der des Flussspaths. Gefeilte Stellen er- 

 schienen silberweiss und mit hohem Glanz. Das grösste lose Stück wog 

 45,4 g, die meisten wogen etwa 0,5 g. Wahrscheinlich waren es Bruch- 

 stücke einer grösseren Masse. Das grössere Stück zeigte besonders deut- 

 lich eine Lagenstructur. Spec. Gew. desselben 7,43 , das der kleineren 

 7,63 — 7,73. WiDMANSTÄTTEN'sche Figuren wurden nicht erhalten. Bei der 

 Analyse wurde kein Cu, Ni, Cr oder ein anderes fremdes Metall gefunden. 

 Die Bestimmungen ergaben an Fe 99,16, 98,93, 98,40, an Si0 2 0,37, 0,37, 

 an C 0,07, 0,06, an P 0,207. Zusammenstellung: Fe 99,16, Si0 2 0,37, 

 C 0,065, P 0,207; Summe 99,802. 



2. Natürliches Eisen von Weaubleau, Hickory Co., Mo. 

 Beim Bohren durch wechsellagernde Sandsteine und Thone stiess man auf 

 eine 2—3 Zoll starke Lignitlage. 8 Fuss tiefer, 35 Fuss unter der Ober- 

 fläche, traf man grauen Thon mit ein paar Eisenstücken. Nicht weit von 

 dieser Stelle fand man in derselben Tiefe ein Kohlenflötz von 18 Zoll 

 Mächtigkeit. Der Thon enthielt 79,32 Si0 2 und 1,67 Fe. Wie beim erst 

 beschriebenen Vorkommen war das Metall im Boden nicht gerostet. Zwei 

 untersuchte Stücke von 3 g und 3,9 g Gewicht erwiesen sich dem Cameron- 

 eisen ähnlich, die Lagenstructur war indess weniger deutlich. 1 Spec. 

 Gew. 7,58, 7,83 und 7,88. Analyse: Fe 99,27, 99,52, 99,34, Si0 2 0,31, 

 P 0,128. Zusammenfassung: Fe 99,39, Si0 2 0,31, P 0,13, C nicht bestimmt. 



3. Natürliches Eisen von Holden, Johnson Co., Mo. Beim 

 Brunnenbohren fand man hauptsächlich Thon, bei 21 Fuss Kohle auf 18 Zoll, 

 dann Thon bis 37 Fuss. In dem heraufgeholten Thon steckten einige 

 bohnengrosse Metailtheile. Der Thon enthielt 65,25 Si0 2 und 3,63 Fe. Es 

 wurde ein etwa 3 g schweres Eisenstück untersucht. Es zeigte keinen 

 Rost, sah vielmehr wie mattes Silber aus. Spec. Gew. 7,49. Analyse: 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1898. Bd. II. z 



